Mineralogies. 1 n i 



avec lc braunbleiei z concretionne , mais qui en different ce- 

 pendant a plusieurs e'gards , notamment par une densite 

 beaucoup plus faible. M. Breithaupt entreprit de I'examiner 

 mineralogiquement , et il decrivit ses caracteres exterieurs 

 dans le 3°. cah. du 3 e . vol. de V lahrbuck pour i83o. II lui a 

 donne le nom de polyspluerite. II appartient , selon lui, a 

 l'ordre des spaths et , suivant Mobs, a eelui des barytes. II 

 possede un eclat gras, et a une couleur brune. Sa durete est 

 4 ; sa densite 6,09. M. Kersten , l'ayant soumis a une analyse 

 exacte, a trouve qu'il etait forme sur 100 parties , de 



Oxide de ploinb 7 2 > J 7 



Chaux 6,47 



Ac. muriatique 2,00 



Ac. phosphoriq. et fluoriq. 19, 36 



100. 



L'auteur represente cette composition par la formule : 



PbCl ) Pb 3 



CaF j + 3 C a 3 



D'oii il deduit , par le calcul , les proportions suivantes : 



Chlorure de plomb 10, 838 avec 8,073 de plomb. 



Fluorure de calcium 1,094 • • o : 56j de calcium. 



Phosphate basique de plomb. 77,015. . 58,918 de plomb. 

 Phosphate dc chaux basique. ii,o53.. . 6,025 de chaux. 



100,000. 



2 . Mine de plomb brune concrelionnee de Mies , en Bo- 

 heme. Ce minerai , analyse par M. Kersten , lui a donne les 

 resultats suivans : 



Chlorure de plomb 10,642 



Fluorure de calcium. . . . 0,248 

 Phosphate de plomb basiq. . 8 1 ,(35 1 

 Phosphate de chaux basiq. . 7,4^7 



99>99 8 



3". Mine de plomb brune cristalliaee de Mies. L'analysc a 

 donne : 



